D nets 
Pour l'analyse on a suivi la même marche que pour le tale et on à 
obtenu : 
, Oxygène. Rapports. 
Silicer vpn OMS 33, 690 15. 
Magnésie. . . 28, 53 11,042 11, 353 D: 
Protoxyde de fer 1, 40 0,311 
nd Saone en ar 4 4, 640" ‘2 
100, 00 
En jetant les yeux sur cette analyse, on voit qu'il résulte de la com- 
position chimique aussi bien que de l’accroissement de densité par la 
chaleur que la stéatite est un minéral qui diffère du tale. 
Dans plusieurs expériences ayant pour but de rechercher la perte au 
feu de quelques variétés de stéatite et de stéatites talqueuses, on a obtenu 
les résultats suivants : 
Stéatite compacte, un peu lamelleuse d’un blanc de lait (Briançon), 4, 80. 
Stéatite compacte et plus lamelleuse que la précédente, d’un blanc de 
lait, un peu translucide 4, 80. 
Stéatite talqueuse, d’un blanc verdâtre, lamelleuse, transparente, et 
contenant de la pyrite de fer du Tyrol 4, 85. 
La perte au feu diffère pour ces trois substances de celle qui a été 
obtenue pour la stéatite Nyntsch, mais la calcination a fait voir qu’elles 
ne sont pas des minéraux simples, et qu’elles constituent des roches ayant 
une substance analogue à celle du gneiss; la masse est formée de stéatite 
de Nyntsch et les parties feuilletées paraissent être du tale en lamelles; 
la stéatite de Nyntsch est la seule dont la couleur soit restée bien homo- 
gène après calcination, et qui ait paru par cela même constituer vérita- 
blement un minéral. On a constaté, comme pour le tale, que l’eau de la 
stéatite est bien de l’eau de combinaison, il faut donc nécessairement 
en tenir compte dans la formule; or, la comparaison des rapports 
d’oxigène, dans l’analyse ci-dessus, montre qu’on a à-peu-près les 
rapports 2,5, 15, qui conduisent à la formule suivante 5 Si Me +2 H. 
La stéatite est donc différente du tale et elle constitue un minéral formé 
de silicate neutre de magnésie combinée avec de l'eau dans la proportion 
